( u43 ) 



» Le tout, avant été pulvérisé et intimement mélangé, est introduit dans 

 un creuset de terre que l'on chauffe au rouge. La matière noire et frittée 

 qui résulte de cette calcination est de nouveau pulvérisée et versée par 

 petites portions dans de l'eau froide, jusqu'à ce que toute la masse soit bien 

 humectée. On y verse avec précaution de l'acide nitrique et l'on chauffe au 

 bain de sable, soit devant une bonne cheminée pour enlever les vapeurs 

 d'acide osmique qui se dégagent, soit dans un appareil distillatoire, si l'on 

 veut recueillir ces vapeurs, qu'on fixe alors dans de l'ammoniaque caus- 

 tique. Quand toute odeur osmique a disparu, qu'on a mis assez d'acide 

 nitrique pour que la masse soit bien liquide, on verse dans la liqueur une 

 très-petite quantité d'acide chlorhydrique, jusqu'à ce que toutes ses parties 

 soient franchement rouge-jaunâtre. On chauffe encore; puis on verse la 

 matière dans un entonnoir obstrué par de la poudre-coton ou dans une 

 forme h sucre. Le liquide, qui s'écoule lentement, contient des chlorures de 

 platine, d'iridium, de rhodium et des sels à base de métaux communs. Mais 

 le nitrate de baryte, étant insoluble dans les liquides acides, reste sur l'en- 

 tonnoir imprégné seulement de chlorures métalliques. On déplace ceux-ci 

 avec un peu d'eau pure, comme dans l'opération du clerçage des sucres, et 

 le nitrate de baryte reste pur, sans que la liqueur dense et colorée qui 

 s'écoule par l'orifice de l'entonnoir en entraîne de quantités sensibles. On 

 obtient ainsi 



Nitrate de baryte 474 parties. 



Ce nitrate de baryte, qui contient un peu de substance non attaquée, peut 

 servira une nouvelle opération. 



» Quant à la liqueur renfermant les métaux précieux, on la prive de 

 traces de baryte par quelques gouttes d'acide sulfurique et on la traite par 

 les procédés que nous avons décrits dans notre Mémoire, auquel nous ren- 

 voyons. 



» Nous avons obtenu ainsi, avec trois échantillons de la fabrication du 

 platine préparés par précipitation au moyen du fer : 



Iridium avec platine 



Rhodium 



Palladium 



Osmium, métaux communs et perte. 



